Erstarrungskui-ven einiger Silikatschmelzen. 587 



in Gruppen wie FeO, FegOg und AlgOg vorkommt, ist wahr- 

 scheinlich. Zwischen diesen Atomgruppen traten chemische 

 Reaktionen ein, wobei die Affinität der SiOg zu den Basen eine 

 Rolle spielte; denn nur durch solche Reaktionen ist das Auf- 

 treten neuer Verbindungen zu erklären. 



Das erste Ausscheidungsprodukt ist immer das Magnet- 

 eisen, ihm folgte, unabhängig von dem Mischungsverhältnisse, 

 der Ägirin-Augit, respektive Ägirin, zum Schlüsse der Nephelin 

 und das Glas. Das Magneteisen bildete, da es sehr rasch fest 

 wurde, Krystallskelette, die aus nach den drei Achsen zu an- 

 einandergereihten Oktaederchen bestehen (Taf. I, Fig. 1), 

 während der Ägirin durch seine Bildung vor dem Nephelin be- 

 wiesen hat, daß er, wenn auch in kleinen Krystallen, leicht 

 auszukrystallisieren vermag. 



Die Schmelzpunktsbestimmungen ergaben die in 

 Fig. 1 veranschauHchten Resultate (Fig. 1). 



Die Mischung 50 : 50 zeigt eine Erniedrigung unter den 

 Schmelzpunkt der niedriger schmelzenden Komponente des 

 Ägirins. Nach der Theorie wäre diese Mischung die eutektische; 

 tatsächlich zeigt jedoch die Schmelze keine Eutektstruktur. Da 

 Dissoziation stattgefunden hat, läßt sich, abgesehen vom ver- 

 schiedenen Krystailisationsvermögen und der Unterkühlung 

 das eutektische Schema auch nur in beschränktem Maße auf 

 die beiden Silikate anwenden. Das größere Krystailisations- 

 vermögen des Ägirins, respektive des sich aus ihm bildenden 

 Augites bringt diesen eher zur Abscheidung und damit ist das 

 Fehlen einer eutektischen Struktur bereits begründet. Vielmehr 

 hat sich in den Versuchen 3 und 4 eine Differenzierung er- 

 geben, insoferne sich der Nephelin mehr in der Nähe des 

 oberen Tiegelrandes absetzte, während das Fe und die Ägirin- 

 krystalle zu Boden sanken. 



Die Schmelzpunkte der Gläser liegen nicht sonderlich tief 

 unter denen der krystallinen Gemenge. Der größte Unterschied 

 beträgt zirka 30 bis 35°. 



Was die Erstarrungskurven betrifft, so ist namentlich die 

 untere sehr von der Unterkühlung abhängig. Diese und da- 

 neben das bereits erwähnte Krystailisationsvermögen haben 

 auch bewirkt, daß sich der Ägirin in jenen Versuchen zuerst 



